TCVN12342-2:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12342-2:2018 về Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt - Phần 2 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12342-2:2018 ISO 16322-2:2005 VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ XOẮN SAU KHI GIẶT PHẦN 2: VẢI DỆT THOI VÀ DỆT KIM Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 2: Woven and knitted fabrics Lời nói đầu TCVN 12342-2:2018 hoàn toàn tương đương với ISO 16322-2:2005 và đính chính kỹ thuật 1:2007. ISO 16322-2:2005 đã được rà soát và phê duyệt lại vào năm 2013 với bố cục và nội dung không thay đổi. TCVN 12342-2:2018 do Ban kỹ thuật Tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chu ẩ n TCVN 12342 (ISO 16322), Vật liệu dệt - Xác định độ xoắn sau khi giặt gồm các tiêu chuẩn sau: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - TCVN 12342-2:2018 (ISO 16322-2:2005), Phần 2: V ả i dệt thoi và dệt kim; - TCVN 12342-3:2018 (ISO 16322-3:2005), Phần 3: Quần á o dệt thoi và dệt kim. VẬT LIỆU DỆT - XÁC ĐỊNH ĐỘ XO Ắ N SAU KHI GIẶT PH Ầ N 2: VẢI DỆT THOI VÀ DỆT KIM Textiles - Determination of spirality after laundering - Part 2: Woven and knitted fabrics 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định ba qu y trình (đánh dấu theo đường chéo, đánh dấu h ì nh chữ T ngược và đánh dấu quần áo mô phỏng) để đo độ xoắn hoặc mô men xoắn của v ả i dệt thoi và v ả i dệt kim sau khi giặt. Kết quả thu được từ các qu y trình khác nhau có th ể không so sánh được với nhau. Tiêu chuẩn này không dùng để đo độ xoắn của v ả i khi sản xuất, nhưng dùng để đo độ xoắn sau khi giặt. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chu ẩ n này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các t à i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bả n mới nhất bao gồm c ả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 1748 (ISO 139), Vật liệu dệt - Môi trường chuẩn để điều hòa và th ử ISO 6330, Textiles - Domestic washing and drying procedures for textile testing (Vật liệu dệt - Qu y tr ì nh làm khô gia dụng để thử vật liệu dệt) 3 Thuật ngữ, định nghĩa Trong tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 3.1 Độ xoắn (spirality) Mô men xoắn (torque) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4 Nguyên tắc Mẫu thử được cắt, chuẩn bị, đ á nh dấu và giặt theo các qu y trình quy định. Độ xoắn đo được, tính bằng milimét, là tỷ lệ phần trăm khoảng cách đã đánh dấu, hoặc góc không thẳng đứng. 5 Thiết bị, dụng cụ 5.1 Máy giặt tự động, như mô tả trong ISO 6330, loại máy giặt theo thỏa thuận giữa các bên. 5.2 Máy sấy khô tự động, như mô tả trong ISO 6330, theo thỏa thuận giữa các bên. 5.3 Thước được hiệu chuẩn, chiều dài tối thiểu 500 mm, c ó vạch chia độ 1 mm. 5.4 Giá điều hòa 5.5 Máy may 5.6 Thước chữ T ngược, chiều dài ít nhất 500 mm. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 Điều hòa Điều hòa v ả i hoặc quần áo trong môi trường chuẩn để thử theo TCVN 1748 (ISO 139), trong tối thiểu 4 h trước khi c ắ t, may hoặc đo mẫu thử v ả i. 7 Quy trình chuẩn bị và đánh dấu mẫu thử 7.1 Qu y tr ì nh A - Đánh dấu theo đường chéo 7.1.1 Chuẩn bị mẫu thử Chuẩn bị ba mẫu th ử để đánh dấu các vị tr í phù hợp ngang qua mẫu v ả i. C ắt ba mẫu th ử v ả i một lớp c ó k í ch thước 380 mm x 380 mm căn th ẳ ng với biên v ả i hoặc đường gấp ống v ả i, ở các vị trí dược lấy sao cho các sợi khác nhau theo chiều dài và chiều rộng. 7.1.2 Qu y trình đánh dấu mẫu theo đường chéo Đánh dấu hai cặp các bộ điểm chuẩn cách nhau 250 mm song song với chiều dài, và hai cặp các bộ điểm chuẩn cách nhau 250 mm vuông góc với chiều rộng, để tạo được hình vuông. Nối các điểm liền kề để tạo thành hình vuông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7.2 Qu y trình B - Đánh dấu hình chữ T ngược 7.2.1 Chuẩn bị mẫu thử Qu y trình đánh dấu này đặc biệt phù hợp với các v ả i có chiều rộng nhỏ. Cắt ba mẫu th ử 680 mm x 380 mm với các chiều d à i thẳng h à ng với biên v ả i hoặc mép gấp nếu các mẫu l à v ả i dệt kim ống. 7 .2.2 Đá nh d ấ u h ì nh chữ T ngược Vẽ một đường th ẳ ng, YZ, ở p hí a trên mép mẫu th ử 75 m m và ngang qua chiều rộng của mẫu th ử . Đặt điểm chuẩn A ở khoảng giữa đường nằm ngang YZ. Sử dụng một thước chữ T để đánh dấu điểm B ở phía trên đường thẳng đứng, cách điểm A 500 mm (xem Hình 4). 7.3 Qu y trình C - Đánh dấu quần áo mô phỏng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Gấp v ả i với các mép biên v ả i ch ồ ng lên nhau. Đặt một dưỡng 580 mm x 510 mm lên v ả i với chiều dài song song với biên v ả i [xem Hình 6 a)]. Cắt cả đoạn gập đôi. CH Ú THÍCH Cạnh dài của lớp dưới có th ể kh ô ng song song v ới sợi dọc hoặc cột vòng hoặc là cạnh ngắn 510 m m s ẽ không song song với sợi ngang hoặc h à ng vòng. Tuy nhiên, các mảnh chi tiết đ ể may s ả n ph ẩ m thường c ă n song song với biên v ả i h ơ n chứ không phải l à sợi dọc hoặc cột vòng. 7.3.2 Đánh dấu quần áo mô phỏng Đặt các mặt v ả i úp vào nhau sao cho hai cạnh dài 580 mm bằng nhau, hai cạnh ngắn 510 mm cũng bằng nhau. May một đường may vắt sổ rộng 12 mm dọc theo hai cạnh dài và một cạnh ngắn. Lộn đường may vào phía trong, tạo th à nh một túi có một đầu m ở hoặc mẫu thử dạng v ỏ gối để mô phỏng mảnh cắt quần áo [xem Hình 6 b)]. G ấ p và may cạnh chưa được may của mẫu thử để tạo được một cạnh được viền có độ rộng đường may là 12 mm xem Hình 6 c)]. Đo và ghi lại khoảng cách đọc theo các đường may AB và CD, của t ừ ng mẫu [(xem Hình 6 c)]. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8.1 Điều kiện giặt Lựa chọn các điều kiện giặt, theo ISO 6330, tương ứng với các điều kiện m à sản phẩm sẽ gặp phải, hoặc với các điều kiện dự kiến ở trên nh ã n bảo quản của quần áo được làm từ v ả i. 8.2 Chu kỳ giặt Thực hiện số chu kỳ giặt lựa chọn theo thỏa thuận giữa các bên liên quan. 8.3 Điều hòa Sau chu kỳ giặt cuối cùng, điều hòa các mẫu thử theo TCVN1748 (IS0139). 9 Đánh giá 9.1 Yêu cầu chung Đặt các mẫu thử lên một mặt p hẳ ng nhẵn và loại bỏ các vết nhăn lớn. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.2.1 Qu y trình A - Đánh dấu theo đường chéo 9.2.1.1 Đánh giá thông thường Sau khi giặt, đo và ghi lại khoảng cách AC và BD, tính bằng milimét (xem Hình 2). Tính tỷ lệ phần trăm độ xoắn (X) đối với từng mẫu thử, làm tròn đến 0,1 % nh ư sau: Trong đó AC khoảng cách theo đường chéo ngang qua mẫu thử từ đi ể m A đến điểm C; BD khoảng cách theo đường chéo ngang qua mẫu thử từ điểm B đến điểm D; Tính và ghi lại tỷ lệ phần trăm độ xoắn trung b ì nh đối với các mẫu được thử. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9.2.1.2 Lựa chọn đánh giá khác Lựa chọn đánh giá khác là kéo dài đường AD theo từng hướng ngang qua chiều rộng mẫu thử (xem H ì nh 3). Đặt cạnh ngang của dụng cụ tạo góc vuông dọc theo đoạn thẳng AD sao cho cạnh thứ hai vuông góc, hướng xuống dưới từ điểm B. Đánh dấu điểm A ’ . Di chuyển dụng cụ tạo góc vuông theo phương ngang, dọc theo đoạn th ẳ ng AD và đánh dấu điểm D’ hướng xuống dưới từ điểm C (xem Hình 3). Đo và ghi lại chiều dài các đoạn AA’, DD’, AB, và CD, chính xác đến milimét. Tính tỷ lệ phần tr ă m độ xoắn (X), làm tròn đến 0,1 %, đối với từng mẫu thử như sau: Tính và ghi lại tỷ lệ phần trăm độ xoắn trung bình đối với các mẫu đã thử. Khoảng cách trung bình của AA’ hoặc DD ’, chính xác đến milimét, cũng có thể ghi l à khoảng cách xoắn, nếu muốn. 9.2.2 Qu y trình B - Đánh dấu hình chữ T ngược ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Đ o và ghi lại chiều d à i c ác đoạn AA' và AB, ch í nh xác đ ến mili me t. Tính tỷ l ệ phần trăm độ xoắn (X), làm tr ò n đến 0,1 % đối với từng mẫu thử như sau: Tính và ghi lại tỷ lệ phần trăm độ xoắn trung bình đối với các m ẫ u đã thử. Khoảng cách trung bình của AA ’, chính xác đến milimét, cũng có th ể ghi lại là khoảng cách xoắn, nếu muốn. 9.2.3 Qu y trình C - Đánh dấu quần áo mô phỏng Sau khi giặt, đo và ghi lại chiều dài các đoạn AA', DD’, AB, và CD của mẫu thử, ch í nh xác đến milimét (xem Hình 7). Tính tỷ lệ phần tr ă m độ xoắn trung bình (X), làm tròn đến 0,1 %, đối với từng mẫu thử như sau: Tính và ghi lại tỷ lệ phần trăm độ xoắn trung b ì nh đối với các mẫu đã thử. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm ph ả i bao gồm các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Các chi tiết của mẫu đã thử; c) Tỷ lệ phần trăm độ xoắn trung b ì nh, hoặc khoảng cách xoắn (tính bằng milimét); d) Qu y trình đánh dấu sử dụng; e) Qu y trình giặt và loại máy giặt sử dụng; f) Số lượng các chu kỳ giặt. Kích thước t í nh bằng milimét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hình 1 - Mẫu thử v ả i cho qu y trình đánh dấu A trước khi giặt CHÚ D Ẫ N Hướng xoắn trên hình vẽ ch ỉ là minh họa. Hướng xoắn c ó thể theo c ả hai hướng. Hình 2 - M ẫ u thử v ả i cho qu y trình đánh dấu A sau khi giặt CH Ú D Ẫ N Hướng xoắn trên hình vẽ chỉ là minh họa. Hướng xoắn có thể theo cả hai hướng. Hình 3 - M ẫ u thử vài cho qu y trình đánh dấu A, tùy chọn cách đánh giá khác sau khi giặt Kích thước tính bằng milimét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ D Ẫ N Hướng xoắn trên hình vẽ chỉ là minh họa. Hướng xoắn có th ể theo cả hai hướng. Hình 5 - M ẫ u thử v ả i cho qu y trình đánh dấu B sau khi giặt Kích thước tính bằng milimét a) M ẫ u thử v ả i mô phỏng quần áo (2 lớp) cho qu y trình đánh dấu C trước khi giặt Hình 6 - Mẫu thử v ả i mô phỏng quần áo cho qu y trình đánh dấu C trước khi giặt Kích thước tính bằng milimét ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 Các đường may b) Mẫu thử v ả i mô phỏng quần áo (2 lớp) cho qu y trình đánh dấu C có các đường may trước khi giặt Hình 6 (tiếp theo) Kích thước tính bằng milimét CHỦ D Ẫ N 1 Chỗ mở gấp mép c) Mẫu thử v ả i mô ph ỏ ng quần áo (2 lớp) cho qu y trình đánh dấu C có các đường may lộn vào trong và mép của đầu h ở đ ược may viền trước khi giặt Hình 6 (tiếp theo) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 CHÚ D Ẫ N 1 Các mép mới ph í a bên của mẫu thử 2 Đường may phía bên ở mặt trước mẫu thử 3 Đường may phía bên được dịch chuyển ra mặt sau mẫu thử CHÚ THÍCH Hướng xoắn trên hình vẽ ch ỉ l à minh họa. Hướng xoắn c ó thể theo c ả hai hướng. Hình 7 - M ẫ u thử v ả i mô ph ỏ ng quần áo cho qu y trình đánh dấu C sau khi giặt Thư mục tài liệu tham khảo [ 1] AATCC Test Method 179 - Skewness Change in Fabric and Garment Twist Resulting from Automatic Home Laundering